6S 



t'oici les essais que j'ai faits pour m'en assurer. 

 Je divisai ce ni€tal , afin de le fondre avec 

 plus de facilite, en v mêlant de la potasse 

 très-pure. Je lavai le mélange après la fusion : 

 on enlève la potasse par ce moyen , et il 

 reste un oxide de titane en poudre blanche , 

 qui se dissout en partie dans l'acide nitrique 

 étendu d'eau. Je versai sur cette dissolution , 

 I.® du pruxiate de potasse; j'obtins un préci* 

 pité qui, après quelques instans, passa au bleu 

 verdatre ; 2 .° par l'alcool gai li que, un précipité 

 brunâtre très - abondant ; 3.** par le muriate 

 d'étain , un précipité d'une couleur de laque, 

 Ces précipités étant les mêmes que ceux in- 

 diqués pour le titane , il n'y a plus à en 

 douter , et la difficulté qu'on éprouve à le 

 fondre est une preuve de plus. On obtient 

 plus difficilement ce dernier précipité que 

 les autres ; et même lorsque la fusion du 

 titane a été mal faite , on obtient un préci- 

 pité d'un gris un peu rosé. Sa pesanteur 

 spécifique est de 4^7987 à 4^7^64 > ^t la 

 pesanteur spécifique du titane oxidé est , 

 suivant M. Haûy , de 4^1026 à /y^^/fig. Ainsi 

 ie titane oxidé ferrifère seroit un peu plu* 

 pesant. 



